80 Karsten 



Ein bestimmtes Mischungsverhältnifs der Kolile zum Eisen läfst 

 sich , wie zu erwarten war , bei dem grauen Roheisen nicht auffinden. 

 Dagegen ergieht sich das , allen bisherigen Annahmen widersprechende 

 Resultat, dafs das graue Roheisen weniger Kohle enthalt als das weifse, 

 welches bei einem nicht eigentlich übersetzten Gange des Ofens erblasen 

 wird. Der Kohlegehalt nimmt um so mehr ab , je gröfser der Grad 

 der Hitze war , welcher bei der Ausschmelzung aus den Erzen statt 

 fand. Deshalb enthalt auch das bei Koaks erblasene , sehr graue Roh- 

 eisen, die geringste Menge Kohle. 



Das graue Roheisen, welches man erhalt, wenn stark gebrannter 

 Cementsiahl , durch grofse Hitze in den Stahlkisten , in Flufs kommt, 

 enthalt 2,62 Prozent ungebundene und o,G8 Prozent gebundene, zusam- 

 men 3,3 Prozent Kohle, also etwa so viel, als das bei einem hitzigen 

 Gange des Ofens bei Koaks erzeugte graue Roheisen. Auch die Zu- 

 sammensetzung dieses grauen Roheisen deutet nicht auf ein bestimmtes 

 Mischungsverhähnifs hin und es ist , unter den Umständen wie es ent- 

 steht , wohl zu erwarten , dafs der Kohlegehalt sehr veränderlich und 

 um so gröfser seyn werde , je gröfser die Hitze war und je länger das 

 Eisen in der Siahlkiste flüssig bleibt. 



Die Vergleiehung des im weifsen und im grauen Roheisen aufge- 

 fundenen Kohlegehalts, so wie des Zustandes der Verbindung der Kohle 

 mit dem Eisen, giebt über die ReschafFenheit des sogenannten halbirten 

 Pvoheisens , welches in sehr vielen Fällen absichtlich, und zuweilen zu- 

 fällig, bei dem Retriebe der Hohenöfen erzeugt wird, genügenden Auf- 

 schlufs. Je nachdem sich der Gang der Öfen mehr oder weniger dem 

 gaaren, d.h., demjenigen nähert, bei welchem nur graues Roheisen er- 

 halten wird; müssen sich auch die Verhältnisse des weifsen zum grauen 

 Pvoheisen mehr oder weniger abändern. Eine Vermischung beider Rohei- 

 senarlen findet, — wenn sie nicht durch absichtlich bewirkte plötzliche Er- 

 starrung der flüssigen Masse herbeigeführt wird, — niemals statt, und daher 

 scheint das halbirte Roheisen zuweilen das Ansehen und die Eigenschaften 

 des grauen, zuweilen die des weifsen Roheisens zu besitzen, wenn die eine 

 oder die andere dieser Verbindungen überwiegend und vorwaltend ist. 



Das weifse Pvoheisen von einem guten und nicht schon übersetz- 

 ten Gange des Ofens , ist aber sehr wesentlich von dem weifsen Roh- 



